13 
z obou zbylých. Konečně odpor původní přepočítán na novou délku. Při 
měření odporu vzat patřičný zřetel na to, by délka měřena byla přesně 
od bodu kontaktu ku druhému kontaktu. Týž pokus proveden s druhým 
exemplářem téhož druhu drátu, jenž se přerazil po 16ti úderech. Ocelový 
drát č. VIII. (č. 10, 120 ke j mm >) přerazil se již po dvou úderech, výška, 
s níž závaží padalo, byla tentokrát jen 0-56 m. Konečně ocelový drát č. III. 
(č. 20, 120 kg / mm i) přerazil se po 45 úderech, při výšce pádu 1-32 m. Váha 
závaží byla ve všech případech 4 kg. Výsledky pokusů jsou sestaveny 
v této tabulce. 
Drát 
z niklové oceli (32 % Ni) 
,, ,, druhý kus 
ocelový č. VIII. 
,, ,, III. 
měl původně 
délku odpor 
byv přeražen, měl 
délku odpor 
nepřeražený drát 
téže délky 
měl by odpor 
1-576 m 0-4233 £1 1-309 m 0-3524 £1 0-3516 £1 
1-573,, 0-4225 ,, 1 294 0-3484 ,, 0-3475,, 
1-569,, 0-2925 ,, 0-562 ,, 0-1063 ,, 0-1048,, 
1-552,, 0-0816 ,, 1-318 „ 0-0699 ,, 0-0693,, 
Teplota : 7-6° C. 
Jak patrno, specifický odpor se přeražením ve všech případech zvětšil ; 
změny jeho jsou vsak nepatrné. 7e se vlastnosti drátu přeražením mění, 
tomu nasvědčují ostatně též pozorování Divišova (Versuche mít neueren 
Stahldrahtsorten, Oesterr. Z. f. Berg- u. Hiittenw. 50. 1902.), dle nichž 
drát údery přeražený jest tvrdší, čímž i nosnost jeho vzrůstá. Mimo to 
stává se drát přeražením magnetickým, podobně jako přetržením, jenže 
v prvém případě jest magnetisace o něco silnější. 
Ku konci plním příjemnou povinnost, vyslovuje též na tomto místě 
díky p. hornímu radovi Jul. Divišovi, jenž svou ochotou a součinností 
měření tato mi umožnil, a p. prof. Dr. H. A. Lorentzovi za cenné pokyny 
při zpracování látky mi poskytnuté 
XIV. 
